natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 120 λεπτών, τα δοκίμια εκτίθενται στο φως χωρίς ψεκασμό με νερό για 102 λεπτά και στο φως με ψεκασμό με νερό για 18 λεπτά.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes, and to light with water spray for 18 minutes.
Επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι που παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα.
Other methods giving equivalent results shall be allowed.
Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 130 × 40 mm, τα οποία έχουν αποσπαστεί από επίπεδο δείγμα φύλλου.
Three flat test pieces 130 × 40 mm cut from a flat sheet sample shall be subjected to testing.
Η αντοχή στην προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
The resistance to the simulated weathering shall be considered to have given a satisfactory result if:
η μετάδοση του φωτός μετρούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη από το 95 % της τιμής προ της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες.
The light transmittance measured in accordance with annex 3, paragraph 9.1 does not fall below 95 % of the pre-weathering value.
Επιπλέον, για τα παράθυρα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, η τιμή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 70 %.
Additionally, for windows which are required for driver visibility the value shall not fall below 70 %.
Κατά την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, δεν εμφανίζονται φυσαλίδες ή άλλες εμφανείς ενδείξεις αποσύνθεσης, αποχρωματισμοί, γαλακτόχροα σημάδια ή ρωγμές.
No bubbles or other visible decompositions, discolourations, milkiness or crazing shall occur during weathering.
Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην έκθεση σε προσομοιωμένες καιρικές συνθήκες εφόσον πληρούται μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
A set of test pieces or samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
All test pieces have given a satisfactory result.
ένα δοκίμιο έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces or samples gives satisfactory results.
Δοκιμή σταυροειδούς κοπής
Cross-cut test
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 13 του παραρτήματος 3 μόνο για επενδεδυμένα άκαμπτα προϊόντα.
The requirements of annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated rigid products.
Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής πραγματοποιείται σε ένα από τα δοκίμια της παραγράφου 6.2.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from paragraph 6.2.
Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
The cross-cut test shall be considered to have given a satisfactory result if:
πληρούται η τιμή σταυροειδούς κοπής Gt1.
The cross-cut value Gt1 is met.
Το δοκίμιο θεωρείται ικανοποιητικό όσον αφορά την έγκριση εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
The test piece shall be considered satisfactory from the point of view of approval if one of the following conditions is met:
η δοκιμή έδωσε θετικά αποτελέσματα,
The test has given satisfactory results.
η δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε άλλο υπολειπόμενο δοκίμιο από τη δοκιμή 6.2. έδωσε θετικά αποτελέσματα.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece from test 6.2 gives satisfactory results.
Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα τετράγωνα δοκίμια πλευράς 300 mm.
Ten flat square test pieces of 300 mm side shall be subjected to testing.
Η δοκιμή αντοχής στην υγρασία θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον:
The humidity test shall be considered to have given a satisfactory result if:
δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια αποσύνθεσης, όπως φυσαλίδες ή γαλακτόχροα σημάδια σε κάποιο δείγμα,
No visible decompositions like bubbles or milkiness occur on any sample,
και εφόσον η μετάδοση του φωτός που μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη του 95 % της τιμής προ της δοκιμής και επιπλέον κατώτερη του 70 % για οποιοδήποτε παράθυρο που παρέχει ορατότητα στον οδηγό.
and if the light transmittance measured according to annex 3, paragraph 9.1 does not fall to less than 95 % of the pre-test value and additionally to no less than 70 % for any window required for driver visibility.
Μετά τη δοκιμή, τα δοκίμια πρέπει να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %, και στη συνέχεια να υποβληθούν στη δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g που περιγράφεται στο σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 %, and then subjected to the 227 g ball drop test described under item 5 of this annex.
Για τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
The requirements of annex 3, paragraph 9.1 shall apply for products which are requisite for driver visibility.
Σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of samples shall be considered as satisfactory if one of the following conditions is met:
όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
All samples give a satisfactory results.
ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
One sample having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
FIRE RESISTANCE TEST
Η δοκιμή αντοχής στη φωτιά θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, εάν ο ρυθμός καύσης είναι κατώτερος των 110 mm/min.
The fire-resistance test shall be considered to have given a satisfactory result if the burning rate is less than 110 mm/min.
Προκειμένου να εγκριθεί, μια σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
For the purpose of approval a set of samples will be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
All samples give a satisfactory result.
ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
One sample having given an unsatisfactory result a second set of samples gives satisfactory results.
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
RESISTANCE TO CHEMICALS
Σειρά δειγμάτων θεωρείται αποδεκτή εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of samples shall be considered acceptable if one of the following conditions is met:
όλα τα δείγματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
All samples give satisfactory results.
ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
One sample having given an unsatisfactory result, a second set of samples gives satisfactory results.
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
FLEXIBLE PLASTIC GLAZINGS OTHER THAN WINDSCREENS
Θεωρείται ότι εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
Flexible plastic glazings shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
εμπορικό σήμα ή ονομασία,
Trade names or marks,
ονομαστικό πάχος «e», με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής: ± (0,1 mm + 0,1 e)· d > 0,1 mm.
The nominal thickness (e), a manufacturing tolerance being allowed: ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm.
είδος της επικάλυψης.
The nature of the surface coating(s).
Για τους εύκαμπτους πλαστικούς υαλοπίνακες, οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια τα οποία είτε έχουν αποκοπεί από έτοιμα προϊόντα είτε έχουν κατασκευασθεί ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό.
In the case of flexible plastic glazings the tests shall be conducted on flat test pieces which either are cut from finished products or are specially produced for that purpose.
Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των υαλοπινάκων που παράγονται στη συγκεκριμένη περίοδο παραγωγής και για την παραγωγή των οποίων ζητείται η έγκριση.
In both cases the test piece must in every respect be rigorously representative for the panes which are produced in the run and for which approval is being sought.
Οι προστατευτικές επικαλύψεις πρέπει να αφαιρούνται από τα δοκίμια και τα δοκίμια πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά πριν από τη δοκιμή.
The test pieces must be freed from protecting masks and have to be cleaned carefully before the test.
Για να θεωρηθεί εύκαμπτο ένα δοκίμιο ή δείγμα, η κατακόρυφη παραμόρφωσή του πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 mm μετά από 60 δευτερόλεπτα.
For a test piece or sample to be considered flexible its vertical deflection shall be more than 50 mm after 60 seconds.
Δέκα δευτερόλεπτα μετά από αναδίπλωση κατά 180°, το υλικό δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές ή φθορά στο σημείο κάμψης.
10 seconds after a 180° folding, the material must not show any fracture or damage at the point of bending.
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
MECHANICAL STRENGTH TESTS
Δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g στους 20 °C ± 5 °C
227 g ball test at 20 °C ± 5 °C
Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα τετράγωνα δοκίμια διαστάσεων 300 + 10/– 0 mm.
Ten flat square pieces 300 + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Το ύψος πτώσης είναι 2 m για όλα τα πάχη.
The height of drop is 2 m for all thicknesses.
Η δοκιμή με το σφαιρίδιο θεωρείται ότι έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα, εφόσον το σφαιρίδιο δεν εισχωρήσει στο δοκίμιο.
The ball test shall be considered to have given a satisfactory result if the ball does not penetrate the test piece.
οκτώ ή περισσότερες δοκιμές δίνουν θετικό αποτέλεσμα στο ύψος πτώσης,
Eight or more tests give a satisfactory result at the height of drop.
περισσότερες από δύο δοκιμές έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα στο ελάχιστο ύψος πτώσης, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
More than two tests having given an unsatisfactory result at the minimum height of drop, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του δοκιμίου, η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την αφαίρεση του δοκιμίου από τη συσκευή κλιματισμού.
To minimize the temperature change of the test piece the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Η μέθοδος δοκιμής πρέπει να είναι εκείνη που περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.2 του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση ότι η θερμοκρασία του δοκιμίου θα είναι – 18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described in paragraph 4.2.2 of this annex, except that the test piece temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3 του παρόντος παραρτήματος.
Interpretation of results as in paragraph 4.2.3 of this annex.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.4 του παραρτήματος 3.
The requirements of annex 3, paragraph 6.4 shall apply.
Η δοκιμή αντοχής στην προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
The resistance to the simulated weathering test shall be considered to have given a satisfactory result if:
όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
All samples have given a satisfactory results.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
RIGID PLASTIC DOUBLE GLAZED UNITS
Θεωρείται ότι οι μονάδες διπλού υαλοπίνακα ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
Double glazed units shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
χημικός προσδιορισμός των επιμέρους φύλλων,
The chemical designation of the component sheets.
ταξινόμηση των φύλλων από τον κατασκευαστή,
The classification of the sheets by the manufacturer.
πάχος των επιμέρους φύλλων,
The thickness of the component sheets.
διαδικασία κατασκευής του παραθύρου,
The process of window manufacture.
πλάτος του διάκενου μεταξύ των επιμέρους πλαστικών φύλλων,
The width of air gap between the component plastic sheets.
χρώμα των πλαστικών φύλλων,
The colouring of the plastic sheets.
είδος και τύπος της επικάλυψης.
The nature and type of coating.
Στην περίπτωση των μονάδων άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων, οι δοκιμές πραγματοποιούνται είτε σε επίπεδα δοκίμια είτε σε έτοιμα μέρη, ανάλογα με τις προδιαγραφές της δοκιμής.
In the case of rigid plastic double glazed units, tests will be performed on either flat test pieces or finished parts depending upon test requirements.
Οι προστατευτικές επικαλύψεις πρέπει να αφαιρούνται από τα δοκίμια και τα δοκίμια πρέπει να καθαρίζονται πριν από τη δοκιμή.
The test pieces must be freed from protecting maskings and cleaned before testing.
Πρέπει να αποθηκεύονται για 24 ώρες σε θερμοκρασία 23° C ± 2° C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 % πριν από τη δοκιμή.
They must be stored for 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 % prior to testing.
Το όριο ανοχής για το ονομαστικό πάχος πλαστικών προϊόντων που λαμβάνονται με εξώθηση είναι ± 10 % του ονομαστικού πάχους.
The nominal thickness tolerance for extruded plastic products is ± 10 % of the nominal thickness.
Για τα πλαστικά προϊόντα που παράγονται με άλλες τεχνικές (π.χ. χυτό ακρυλικό φύλλο), η αποδεκτή ανοχή για το πάχος δίνεται από την εξίσωση:
For plastic products produced by other techniques (e.g. cast acrylic sheet), the acceptable thickness tolerance is given by the equation:
όρια ανοχής πάχους (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
thickness tolerance limits (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
όπου e είναι το ονομαστικό πάχος του φύλλου.
where e is the sheet nominal thickness.
Πρότυπο αναφοράς είναι το ISO 7823/1
Reference standard is ISO 7823/1
Σημείωση: Όταν το πάχος δεν είναι σταθερό λόγω τεχνικών διαμόρφωσης, η μέτρηση του πάχους θα γίνεται στο γεωμετρικό κέντρο της μονάδας.
Where the thickness is not constant due to forming techniques, the measurement of the thickness will be at the geometric centre of the unit.
Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται επί μονάδων άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων ονομαστικού πάχους διακένου «e» μετρούμενου στο γεωμετρικό κέντρο θεωρούνται ότι ισχύουν για όλες τις μονάδες άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων που εμφανίζουν τα αυτά χαρακτηριστικά και ονομαστικό πάχος του διακένου e ± 5 mm.
Test carried out on rigid plastic double glazed units having a nominal width of gap e measured at the geometrical centre shall be considered to be applicable to all rigid plastic double glazed units having the same characteristics and a nominal width of gap e ± 5 mm.
Εναλλακτικά, ο αιτών της έγκρισης μπορεί να προσκομίσει το δείγμα με το μεγαλύτερο και το μικρότερο ονομαστικό διάκενο.
The applicant for approval may alternatively submit the sample having the largest and smallest nominal gaps.
Υποβάλλεται σε δοκιμή ένα δοκίμιο για κάθε επιμέρους φύλλο του παραθύρου διαστάσεων 300 mm × 25 mm.
One test piece for each component sheet of the window measuring 300 mm × 25 mm shall be subjected to testing.
Η κάθετη απόκλιση των δύο φύλλων πρέπει να είναι μικρότερη από 50 mm έπειτα από 60 δευτερόλεπτα.
The vertical deviation of both component sheets shall be less than 50 mm after 60 seconds.
Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι αντιπροσωπευτικά παράθυρα διαστάσεων 1170 × 570 mm (+0/-2 mm και στις δύο κατευθύνσεις).
Six representative windows of size 1170 × 570 mm (+ 0/– 2 mm in both directions) shall be subjected to testing.
Στα δείγματα θα υπάρχει πρόβλεψη για περιμετρική στερέωση.
The samples will have provision for peripheral clamping.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.2 του παραρτήματος 3.
The test method used shall be that described in annex 3, paragraph 3.2.
Η πρόσκρουση θα γίνει στην εσωτερική πλευρά του παραθύρου.
Impact will be on the inner side of the window.
Για υαλοπίνακες όπως χωρίσματα και διαχωριστικά παράθυρα που έχουν πιθανότητα πρόσκρουσης, το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 3 m.
For panes like partitions and separating windows which have high impact probability the drop height shall be 3 m.
Πρέπει επίσης να μετρηθεί η τιμή HIC.
The HIC value is also to be measured.
Για υαλοπίνακες όπως πλαϊνά παράθυρα, πίσω παράθυρα και ηλιοροφές που έχουν μειωμένη πιθανότητα πρόσκρουσης, το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 1,5 m.
For panes like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities the drop height shall be 1,5 m.
Για υαλοπίνακες χωρίς πιθανότητα επαφής, όπως μικρά παράθυρα και παράθυρα σε ρυμουλκούμενα, δεν θα πραγματοποιείται δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής.
For panes which do not have contact possibilities such as windows in trailer caravans as well as for small windows there will be no headform testing.
Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα δοκίμια από το εξωτερικό επιμέρους φύλλο ή δέκα έτοιμα μέρη διαστάσεων 300 × 300 mm +10/- 0 mm.
Ten flat test pieces of the outer component sheet or ten finished parts of size 300 × 300 mm + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Η πρόσκρουση θα γίνει στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου δοκιμής.
Impact will be on the outer side of the test window
Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες κατηγορίες πάχους του εξωτερικού φύλλου του παραθύρου εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
The height of drop for the various thickness values of the outer component of the window is given in the table below:
Πάχος εξωτερικού φύλλου (mm)
Outer sheet thickness (mm)
Για ενδιάμεσες τιμές πάχους στο διάστημα μεταξύ 3 mm και 6 mm, πρέπει να παρεμβάλλονται και άλλα ύψη πτώσης.
For intermediate values of thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop must be interpolated.
το δοκίμιο δεν θραύεται σε ξεχωριστά κομμάτια.
the test piece does not break into separate pieces.
Η μέθοδος δοκιμής πρέπει να είναι εκείνη που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3. του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση ότι η θερμοκρασία δοκιμής θα είναι - 18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described in paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία τετράγωνα επίπεδα δοκίμια 100 mm για κάθε τύπο επιφάνειας.
Three flat square test pieces of 100 mm for each type of surface shall be subjected to testing.
όλα τα δείγματα πληρούν τις προδιαγραφές ή
All samples meet the requirements or
μετά από αποτυχία ενός δείγματος, η επανάληψη των δοκιμών σε νέα σειρά δειγμάτων δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
One sample having failed, a repeat of the tests on a new set of samples gives a satisfactory result.
Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 130 × 40 mm, τα οποία έχουν αποσπαστεί από την εξωτερική επιφάνεια του παραθύρου.
Three flat test pieces 130 × 40 mm cut from the outer skin of the window shall be subjected to testing.
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 13 του παραρτήματος 3 μόνο για επενδεδυμένα προϊόντα.
The requirements of annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated products.
Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα δοκίμια της παραγράφου 6.2.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from 6.2.
η δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε άλλο υπολειπόμενο δοκίμιο από τη δοκιμή της παραγράφου 6.2 έδωσε θετικά αποτελέσματα.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece from test in paragraph 6.2 gives satisfactory results.
Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα τετράγωνα δοκίμια ή παράθυρα διαστάσεων 300 × 300 mm.
Ten square pieces or test windows of 300 × 300 mm shall be subjected to testing.
Μετά τη δοκιμή, τα δοκίμια πρέπει να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 ° C ± 2 ° C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %, και στη συνέχεια να υποβληθούν στη δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 %, and then subjected to the 227 g ball drop test described under paragraph 5 of this annex.
Για τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
The requirements of annex 3, paragraph 9.1, shall apply for products which are requisite for driver visibility.
Η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά και στις δύο επιφάνειες της μονάδας διπλού υαλοπίνακα.
The test needs to be performed separately on both surfaces of the double glazed unit.
Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μόνο σε δείγματα αντιπροσωπευτικά της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας διπλού υαλοπίνακα.
Testing will only be applied to samples representative of the outer face of the double glazed unit.
Μέτρηση του βέλους τομέα και θέση των σημείων κρούσης
Measurement of the height of segment and position of the points of impact
Προσδιορισμός του βέλους τομέα «h»
Determination of the height of segment ‘h’
Σε περίπτωση υαλοπινάκων ασφαλείας με απλή καμπυλότητα, το βέλος τομέα θα είναι ίσο με: h1 κατ’ ανώτατο όριο.
In the case of a safety glazing pane having a simple curvature, the height of segment will be equal to: h1 maximum.
Σε περίπτωση υαλοπινάκων ασφαλείας με διπλή καμπυλότητα, το βέλος τομέα θα είναι ίσο με: h1 κατ’ ανώτατο όριο + h2κατ’ ανώτατο όριο.
In the case of a safety glazing pane having a double curvature, the height of segment will be equal to: h1 maximum + h2 maximum.
Σημεία πρόσκρουσης που ορίζονται για τα αλεξήνεμα
Prescribed points of impact for windscreens
Σχήματα 3 α), 3 β), 3 γ)
Figures 3(a), 3(b), 3(c)
Προδιαγραφόμενα σημεία πρόσκρουσης για υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής.
Prescribed points of impact for uniformly-toughened glass panes
Σχήμα 3 α)
Figure 3(a)
Επίπεδος υαλοπίνακας
Flat glass panel
Σχήμα 3 β)
Figure 3(b)
Σχήμα 3 γ)
Figure 3(c)
Κοίλος υαλοπίνακας
Curved glass panel
Τα σημεία 2 που αναφέρονται στα σχήματα 3α), 3β) και 3γ) αποτελούν παραδείγματα της θέσης του σημείου «2» που ορίζεται στην παράγραφο 2.5 του παραρτήματος 5.
The points ‘2’ shown in figures 3(a), 3(b), and 3(c) are examples of the sites for point ‘2’ prescribed in annex 5, paragraph 2.5.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των ζωνών δοκιμής επί των αλεξηνέμων των οχημάτων της κατηγορίας Μ1 σε σχέση με τα σημεία «V»
Procedure for determining test areas on windscreens of vehicles in relation to the ‘V’ points
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ «V»
POSITION OF THE ‘V’ POINTS
Οι πίνακες 1 και 2 δείχνουν τη θέση των σημείων «V» σε συνάρτηση με το σημείο «R» (βλέπε παράρτημα 19 του παρόντος κανονισμού), όπως εντοπίζονται από τις συντεταγμένες X, Y και Z στο τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς.
The position of the ‘V’ points in relation to the ‘R’ point (see annex 19 to this Regulation), as indicated by the X, Y and Z co-ordinates in the three-dimensional reference system, are shown in tables 1 and 2.
Ο πίνακας 1 δείχνει τις βασικές συντεταγμένες για μια προβλεπόμενη γωνία του ερεισίνωτου 25°.
Table 1 gives the basic co-ordinates for a design seat-back angle of 25°.
Η θετική φορά των συντεταγμένων φαίνεται στο σχήμα 3 του παρόντος παραρτήματος.
The positive direction of the co-ordinates is shown in this annex, figure 3.
Σημείο «V»
‘V’ Point
Διόρθωση για προβλεπόμενες γωνίες του ερεισινωτού διαφορετικές των 25°
Correction for design seat-back angles other than 25°
Ο πίνακας 2 δείχνει τις αναγκαίες συμπληρωματικές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στις συντεταγμένες X και Z από κάθε σημείο «V» όταν η προβλεπόμενη γωνία του ερεισίνωτου είναι διαφορετική από τις 25°.
Table 2 shows the further corrections to be made to the X and Z co-ordinates of each ‘V’ point when the design seat-back angle is not 25°.
Γωνία ερεισινωτού
Seat-back angle
Οριζόντιες συντεταγμένες
Horizontal co-ordinates
Κάθετες συντεταγμένες
Vertical co-ordinates
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
TEST AREAS
Με βάση τα σημεία «V» προσδιορίζονται δύο περιοχές δοκιμής.
Two test areas shall be determined from the ‘V’ points.